1241

日本建築学会大会学術講演梗概集（東北） 2018 年 9 月

プレキャスト部材の脱型時および出荷時の強度補正値と積算温度に関する考察（その１）
正会員〃〃
プレキャスト部材
積算温度

加熱養生
構造体強度補正値○大野吉昭 1*
石川伸介 2*4*
木下ひかる 1*

正会員〃

河村光昭 2*3*
鹿毛忠継 5*

部材同一養生表 1 集計対象の条件

1. はじめに
建築工事標準仕様書・同解説 プレキャスト鉄筋コンク

項目

リート工事 JASS101)(以下、JASS10)が 2013 年に改定され、

工場数

32 工場

プレキャスト部材(以下、PC 部材)に用いるコンクリートセメント

普通ポルトランドセメント(OPC)の調合の方法が改定された。JASS10 やそれに基づいたプ

試験材齢16~24hr(脱型時)、7 日(出荷時)、28 日、91 日

レキャスト鉄筋コンクリート部材製造技術指針 2)では、調圧縮強度25～90N/mm2(標準養生、材齢 28 日)

合管理強度を定めるための考え方を①設計基準強度Fc36N/mm2 以 下 で PC 部 材 の 厚 さ が 小 さ い 場 合 、 ②

詳細養生条件

PC 部材：加熱養生あり
円柱供試体：部材同一養生、標準養生

Fc36N/mm 超または Fc36N/mm 以下で PC 部材の厚さが2291D大きい場合、③簡易断熱供試体による S 値を用い、PC 部材に加熱養生を行わない場合の 3 つに区分している。
設計基準強度 Fc が 36N/mm2 を超える PC 部材の場合、部材の厚さに関わらず、温度補正値 TA、TB の修正係数 α、中央部温度β を実験により求める必要がある。単位セメント量が多い場合や部材厚の大きい場合、部材内部の発熱が大きくなり、圧縮強度の伸びが小さくなる。このとき部材の圧縮端部温度強度と管理用供試体の圧縮強度で差が生じるため、調合設計時に温度補正値を用いて調合強度の補正がされている。しかし、製造方法や部材寸法によって補正値が異な7D28Dってくるため、製造工場ごとに実験に基づいて補正値が定められている。

端部温度

中央部温度

コア供試体

外気温
H(mm)

本研究では、PC 部材製造工場で製造される板状の PC部材について、標準期、冬期、夏期の圧縮強度および積算温度についての調査を行い、構造体強度補正値 S、温度補正値 TA、TB の修正係数 α、β を検討することとした。その 1 では、板状 PC 部材の構造体強度補正値 S について検討を行った。

図 1 主なコア供試体の採取位置と温度測定位置集計対象とした PC 部材の製造条件は、セメントは普通ポルトランドセメントを用いたもの、PC 部材は加熱養生集計方法
実験の集計対象とした工場は、(一社)プレハブ建築協会を行ったものである。なお、加熱養生は工場の製造条件の認定工場のうち 32 工場であり、実験時期は夏期・冬れた加熱養生曲線から求めた 24 時間の積算温度は、550期・標準期に実施したものである。試験体は、厚さ(H)が～800℃･hr の範囲であった。

2.

によるため、工場ごとに異なっている。製造時に設定さ200～450mm の板状の PC 部材、および圧縮強度管理用の集計による構造体強度補正値 S は、標準養生した供試

φ100×200mm の円柱供試体であり、コア供試体は PC 部体の圧縮強度とコア供試体の圧縮強度の関係から回帰直材から図 1 に示す位置で所定の材齢で採取した。円柱供線を求め、その傾きとした。実験結果による構造体強度試体(φ100×200mm)は、脱型時(16~24hr), 7, 28, 91 日の圧縮補正値 S は、標準養生供試体とコア供試体の圧縮強度の強度を測定した。また、PC 部材および円柱供試体には T差から求めた。標準養生供試体が材齢 28 日、コア供試体型の熱電対を埋込み、材齢 7 日まで温度測定を行った。

が材齢 28 日および材齢 91 日の結果を用いた。

Examination on Concrete Strength Correction Value and Maturity Method of Precast Concrete Members.

Part1OHNO Yoshiaki, KAWAMURA Mitsuaki, ISHIKAWA Shinsuke, KAGE Tadatsugu and KINOSHITA Hikaru― 481 ―

PC 部材コンクリートの圧縮強度と構造体強度補正値
図 2 にコア供試体と材齢 28 日の標準養生供試体の圧縮強度 σB の関係を示す。σB を基準とした場合、コア供試体の圧縮強度は、材齢 28 日で約 87%、材齢 91 日で約 96%であった。これより σB に対し、材齢 28 日では 0.15σB、材齢 91 日では 0.05σB を構造体強度補正値とした。
図 3 に構造体強度補正値 28S28 と σB の関係を示す。28S28の平均値は、夏期が 6.3N/mm2、冬期が 7.1N/mm2、標準期が 5.2N/mm2 であった。標準養生供試体の圧縮強度 σB が45N/mm2 以下の範囲においては、28S28 は、0.15σB 以下であ120
28日
コア供試体の圧縮強度(N/mm2)

3.

y = 0.9579x
R² = 0.5501

91日

90y = 0.8664x
R² = 0.8758

6030った。一方、45N/mm2 以上は 28S28 のばらつきが大きく
00.15σB より大きくなることがあった。また、σB によらず
28S28 の最大値は、製造時期によらず約013N/mm2 で概ね横306090120

材齢28日の標準養生供試体の圧縮強度σB(N/mm2)

ばいとなった。
図 4 に構造体強度補正値 28S91 と σB の関係を示す。28S91

図 2 コア供試体と標準養生供試体の圧縮強度の関係の平均値は、夏期が 1.9N/mm 、冬期が-0.1N/mm 、標準
2240

45N/mm2 以下の範囲においては、28S91 は、0.05σB 以下であり、45N/mm2 以上の 28S91 の最大値は製造時期に関わらず約 9.0N/mm2 で横ばいとなった。
標準養生供試体の圧縮強度 σB が大きくなるほど構造体強度補正値 28S28 と 28S91 は全体的には若干大きくなる傾向にあった。本調査の PC 部材は、脱型時まで加熱養生された板状のものであるが、σB が 45N/mm 以下では、厚さに2関わらず S 値が小さい。圧縮強度の小さい部材は、セメ

構造体強度補正値28S28(N/mm2)

期が 0.5N/mm2 であった。標準養生供試体の圧縮強度 σB がント量が少なく、内部の発熱が小さくなり PC 部材と円柱

夏期

冬期

標準期

30
冬期7.1N/mm2

200.15σB

夏期6.3N/mm2

100-10

標準期5.2N/mm2-200

供試体の圧縮強度発現に差が生じないため、S 値が小さく

20406080100120

材齢28日の標準養生供試体の圧縮強度σB(N/mm2)なる。一方で、加熱養生を行う場合、外部から供給される熱が圧縮強度に影響することも考えられるが、本調査

図 3 構造体強度補正値 28S28 と σB の関係

では、その影響は認められなかった。
4. まとめ(1) 圧縮強度が 45N/mm2 以下の板状部材の構造体強度補(2)

圧縮強度が 45N/mm2 を超える板状部材の構造体強度
補正値 28S28 は 13N/mm2、28S91 は 9.0N/mm2 であった。

(3)

45N/mm2 以下の板状部材においては加熱養生が圧縮強度に及ぼす影響はなかった。

(参考文献)
1) 日本建築学会：建築工事標準仕様書・同解説 プレキャスト鉄筋
コンクリート工事 JASS10(2013)

構造体強度補正値28S91(N/mm2)

正値は、28S28=0.15σB、28S91=0.05σB であった。

40
夏期

3020

冬期

標準期

夏期1.9N/mm2
標準期0.5N/mm2

100.05σB0-10
冬期-0.1N/mm22) (一社)プレハブ建築協会：プレキャスト鉄筋コンクリート部材製造-200

技術指針(2016)【謝辞】本報告をまとめるに際して、実験データのご提供を頂いた、(一社)306090

材齢28日の標準養生供試体の圧縮強度σB(N/mm2)

プレハブ建築協会、関連工場の方々に深謝いたします。

図 4 構造体強度補正値 28S91 と σB の関係*1 ベターリビング*1 Center for Better Living*2 プレハブ建築協会*2 Japan Prefabricated Construction Suppliers and Manufacturers Association*3 エスシー・プレコン*5 建築研究所*4 安藤ハザマ*3 SC-precon *4 HAZAMA ANDO CORPORATION*5 Building Research Institute― 482 ―120